结构件通用盐雾要求及常见涂镀层结果判定要求 第1页 1 目的 为公司和供方的检验人员提供有关结构件、紧固件、金属板材等表面处理工艺的图纸标注说明、中性盐雾试 验要求和检验判定标准,指导其按正确的时间、检验方法进行试验并合理判定,监控供应商产品及质量稳定性。 2 适用范围 本文件适用于目前常见结构件、紧固件、金属板材等表面处理工艺的中性盐雾试验和检验判定,在相应涂镀 层标准文件未修订之前,中性盐雾试验要求和检验判定以本文件要求为准。 执行要求期间,如对要求有疑问可以及时反馈沟通。 3 结构件通用盐雾要求及常见涂镀层结果判定准则 3.1 结构件判定标准通用要求 组合类型 物料类别 典型物料 测试保护 考核部位 备注 单件 组合件 试片 紧固件 紧固件 电镀试片 喷涂试片 彩锌螺钉 彩锌螺母 拉铆钉 组合螺钉 试样边缘 5mm 外为考核部位,挂具印以及挂钩缺 / 陷为不考核; 如若未封边,则试样边缘 5mm 外为考核部位,挂 原则上要求试片封边 具印以及挂钩缺陷为不考核; (蜡封或者胶带封 从挂具印、挂钩缺陷、试样边缘 5mm 内区域流出 边),由供应商完成; 的锈蚀产物不予计算。 螺纹部位、压合部位为非考核部位,其它为考核 部位; / / 螺纹部位为非考核部位,其它为考核部位; 拉杆部位、拉杆与钉头结合部位为非考核部位, 其它为考核部位; / 镀锌组合螺钉:螺钉头部表面为考核区域。 螺纹部位、压合部位、组合接触部位、垫片表面 为非考核部位。 1. 边 缘 指 剪切边缘, 涵盖任何 形状; 2. 平 板 试 片距边缘 5mm 范围内 不考核,挂 孔、螺纹 孔、安装孔 内部区域 不考核,产 品零件边 缘需考核 (第 3.2 节 有特别说 明的除 外); 2、使用后 的试验样 品不考核 NSS 中性盐 雾测试; 3、两种不 同的材料 组合在一 第2页 松不脱 镀锌膨胀 螺栓 只考核外部表面区域,螺钉和旋钮接触的缝隙区 起,按照低 域,旋钮和铆套接触的缝隙区域产生的腐蚀予以 要 求 的 物 豁免; 料进行测 从缝隙区域及螺钉内部流出的锈蚀产物不予计 试; 算。 4、镀彩锌 / 紧固件类 测试豁免 黑点,以白 锈为主要 判定原则; 镀锌膨胀螺栓的各部件在组装前,需由组装厂家 进行盐雾抽检测试,测试合格的批次方可用于组 装。组装好后的膨胀螺栓,只考核螺母的外六角 面和套筒的外表面,套筒两端 5 毫米以内不予考 核。 室外门锁 整件 铰链、销 轴 浮动螺母 接线插件 / 同表面处理组成的浮 动螺母才可以做盐雾 测试;抽检时,由不同 表面处理组成的浮动 螺纹部分不考核; 螺母,由供方单独提 出。 压铆螺帽与外壳接触面以外2mm(包括接触面)的 / 圆环为压铆受力位置和螺纹部分不考核,盐雾不 作要求; 门锁整件:制定专项测 试工装对门锁进行考 核,屏蔽非考核部位, 1.无工装不进行测试; 只考核门板外侧部分, 2.门锁整件只考核门板外侧部分,内部不做考核; 内部不做考核 3.门锁把手周围缝隙和锁芯周围缝隙不考核; 门锁零部件:以门锁零 4.锁芯处以盐雾测试后能否正常开启为准。 部件盐雾要求为准,供 方自行监控。 分装配与不装配两种情况: 1. 装配组装后的铰链等整件,如下图: (1)除转轴及与转轴相配合的转动面外,试验后 轴的问题 目视检查设备和附件基材不应生锈、破裂或其它 缺陷,允许保护层出现少量的锈蚀,但锈蚀面积 不超过 ISO 4628-3 规定 Ri1 的等级水平,锈蚀面 积小于总面积的 0.05%。 第3页 (2)沿转轴孔边沿 5mm 的区域予以豁免。 2.没有装配组装的铰链等零部件: 按对应材料及表面处理的合格判据进行判定。 钣金件 锌合金镀 镍/镀铬 件 把手、头 架等 局部喷涂 的结构件 不锈钢精 铸把手、 转抽等 铆接类 折弯类 / / / 以板材类的表面处理为准,不考核铆接部位; / / 盐雾测试指标和判据 问题 热镀锌板的折弯处不进行考核,电镀彩锌的折弯 处需要考核; 1.锌合金镀镍/镀铬件盐雾试验后,用 30%左右的 氢氧化钠(NaOH)溶液浸泡≥3 min 后再进行腐 蚀面积和镀层破坏情况的评定; 2.氢氧化钠溶液浸泡方法只适用于锌合金镀镍/ 镀铬件,不适用于其它基材的镀镍/镀铬件; 3.对于肉眼无法观察和确定的,辅助放大镜进行 观察和评定。 局部喷涂的结构件,类似如下图所示: 1.按非喷涂部位的材料及表面处理对应的盐雾指 标进行盐雾测试; 2.合格判据:喷涂部位和非喷涂部位均需考核, 按各自对应的合格判据进行判定。 3.2 结构件常见涂镀层现行盐雾要求和结果判定准则 结构件类型 材料 结构件 结构件 结构件 结构件 锌 铜 铝 钢铁 涂覆层 镀镍层 镀镍层 镀镍层 镀镍层 图纸表达/设计要求 Zn/Ep·Cu10 Ni10 Cu/Ep·Ni5 Al/Ep·Ni10 Fe/Ep·Ni25 盐雾时 间(H) 24 24 24 96 腐蚀物颜色 起泡 起泡、绿锈 起泡、白锈 起泡、红锈 合格判定 腐蚀面积不 大于表面积 的0.1% 引用标准 Q/ZX 12.206.3-20 05 镀层和化 学覆盖层技 第4页 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 紧固件 结构件 紧固件 结构件 紧固件 紧固件 紧固件 Fe/Ep·Cu20 Ni20 钢铁 镀镍层 96 锌 镀镍层 Zn/Ep·Cu20 Ni10 96 铜 镀镍层 Cu/Ep·Ni10 96 铝 镀镍层 Al/Ep·Ni20 96 Al/Ct?Ocd(SR) 铝(型材) 化学氧化 96 Al/SB(100)/Ct?Ocd(SR) 铝(型材) 化学氧化 96 Al/SP(100)/Ct